такая формула является нисколько странной; весьма значительный 

 колебашя въ состава не дозволяютъ настаивать на этой формула. 

 Принадлежащая сюда ß ромбическая разность получается при очень 

 многихъ реакщяхъ. Некоторые минералы, содержание глиноземъ и крем- 

 неземъ, теряя друпя летуч1я составныя части, даютъ это соединеше. 

 Такъ получается оно изъ топаза. Уже давно 1 ) было замечено, что 

 топазъ при нагръвапш, теряя фтористый кремнШ, становится 6f>- 

 лымъ, непрозрачнымъ, фарфоровиднымъ. Опыты надъ топазами изъ 

 Потози указали мне, что при этомъ вещество топаза остается вполне 

 кристаллическимъ. Эти кристаллы расположены лучистыми груп- 

 пами: — отдельные индивиды — призматичеше. Эти призматичеше 

 кристаллы даютъ параллельное затемните и оптически положительны 

 по отношешю къ длинЪ призмъ. Такъ какъ вещество топаза вполне 

 кристаллическое и такъ какъ свойства его составныхъ частей всю- 

 ду одинаковы, то следовательно прежнее соединеще топаза перешло 

 въ одно новое определенное химическое соединеше. ХимическШ 

 составъ этого соединешя, остатка отъ BbHjf^eHia SiF A , колеблется 

 для разныхъ топазовъ, сообразно тому какъ наблюдаются колеба- 

 тя въ количества фтора, заключающегося въ топаз*. По опытамъ 

 Раммельсберга ' 2 ) количество кремнезема и глинозема въ остаткахъ 

 отъ прокаливашя топаза было: 



SiO, .... 31 . 78 — 32 . 86. 

 Л1 2 3 . . . . 68 . 30 — 68 . 82. 



Эти числа, однако, даютъ слишкомъ большое число для кремне- 

 зема и слишкомъ малое для глинозема. Наблюдая выдЪлеше фтора 

 изъ топаза, можно заметить, что выдЪляющШся SiF t сейчасъ же 

 отчасти разлагается, отлагая пленку, состоящую изъ чистой 8Ю 3 : 

 это разложеше происходитъ, вероятно, подъ вл!яшемъ паровъ воды. 

 Отъ этого излишка кремнезема нельзя избавиться безъ предвари- 

 тельной обработки остатка вновь плавиковой кислотой, которая на 

 холоду не дьйствуетъ на прокаленный топазъ, но легко раство- 



') См. D'Arcet Second mémoire sur l'action d'un feu e'gal sur un grand nombre 

 de terres etc. P. 1771. p. 129 — 130. Lavoisier Mem. sur l'effet que produit sur les 

 pierres prec. un degré de feu très violent. 1782. „Oeuvres". II. 1868. p. 447. S-te 

 Glaire Deville et Fouqué Mem. sur les pertes, qu'éprouvent les min. par la cha- 

 leur. „C. R." 1854. XXXVIII 318. Eisner. Ueb. d. Verhalten d. Miner, bei sehr 

 hoch. Temperatur. „J. f. pr. Ch." 1866. 99. 264. Bammelsberg Ueb. Zusammens. 

 d. Topases „Berl. Ak. Ber." 1865. 280. Его же. Ueb. Verh. 'fluorhalt. Miner. bei 

 sehr, höh Temper. „ib." 1879. 255. 



-) Rammeisberg 1. с „Ber. Berl. Ak." 1879. p. 255. 



